298 
F. Rinne, 
das Ampöremeter Jn gemessen, durch den Regulator Rh 
geregelt und dem Heizkörper durch die Klemmen Kj und 
K 2 zugeführt. Der Heizstrom erwärmt das Pulver ent- 
sprechend dem Quadrat seiner Intensität. 
2. Der Magnetisirungsstrom zur Magnetisiinng des Magnetit- 
pulvers. Er wurde von der Akkumulatorenbatterie Rm ge- 
liefert, durch das Ampferemeter Jm gemessen, durch den 
Regulator Rji geregelt und der Primärspule P durch die 
Klemmen K 3 und K 4 zugeführt. 
3. Secundärer Stromkreis, in welchem beim Schliessen bezw. 
Oeffnen des Magnetisirungsstroms ein Induktionsstrom 
entsteht, der durch das Spiegelgalvanometer G (mit dem 
Yorschaltwiderstand W) nachgewiesen wurde. 
Wird der Magnetisirungsstromkreis geschlossen bez. geöffnet, 
ohne dass die Spule P magnetisirbares Material birgt, so erhält man 
einen Galvanometeiausschlag, der dem magnetischen Felde (der 
Kraftlinienzahl) entspricht, das von der Spule P allein hervorgerufen 
wird. Ist magnetisirbares Material, im vorliegenden Falle Magnetit, 
in der Spule enthalten, so bringt der gleiche Magnetisirungsstrom 
einen grösseren Ausschlag hervor. Somit ist derjenige Ausschlag- 
antheil, der von dem magnetisirten Material allein herrührt, gleich 
der Differenz der erwähnten Ausschlage. Es wurden letztere beim 
Oeffnen und Schliessen des Stromes und ebenso nochmals bei um- 
gekehrtem Strom abgelesen, sodass das Mittel aus je 4 Messungen 
gezogen werden konnte. 
Reim Erwärmen des Magneteisensteins durch den Heizstrom 
änderte sich seine Magnetisirbarkeit, was an der Veränderung der 
Ausschläge erkannt wurde. Folgende Tabellen geben Aufschluss 
über die Ergebnisse. 
Abhängigkeit der Magnetisirbarkeit des Magnetits 
von der Temperatur. 
I. Heizkörper: Bogenlampenkohle (Fig. 1). 
1 . A' e r 1 a u f beim Erwärmen. 
.In = Heizstrom; Jg als Maas* für die zugeführte Wärme 
angenommen; Jm = Magnetisirungsstrom; a = Mittel der auf con- 
stantes Jm reducirten Ausschläge; ß = Dilferenz der Ausschläge 
bei leerer und mit Magnetit versehener Spule; Zeit: Minuten der 
Erhitzungsdauer auf den verschiedenen Stufen. 
No. 
•’h 
Jm 
redu- 
cirt 
a 
ß 
Zeit 
in 
Mi- 
nuten 
Bemerkungen 
1 
0 
41 
110,0 
0 
— 
ohne Magnetit 
2 
0 
41 
120,4 
10,4 

1 
3 
400 
41 
121,5 
11,5 
12 
( mit Magnetit 
